320 
an 
Alkali reichste Labrador, welcher bisher analysirt wurde, ist der aus einem schottischen Grunstem- 
porplivr; le Hunte fand in demselben 5,5.4 Proc. Alkali. Der Labrador von Hitteröe enthalt aber 
7,81) Procent 
Von dem Ti tan eisen, welches auch auf Hitteröe an vielen Stellen als sparsame Reimengung 
des IVorits angetroflen wird, findet man nicht selten zahlreiche Krystalle in einer grobkörnigen und 
gewöhnlich Labrador führenden Abart des gedachten Gesteines eingewachsen. Diese Krystalle 
erreichen zuweilen die Länge eines Zolles und darüber 5 aber fast alle sind entweder nicht scharfkantig 
ausgebildet, oder haben durch Verwitterung stark gelitten, so dass es mit vielen Schwierigkeiten ver- 
bunden ist, etwas Näheres über ihre Krystallform zu bestimmen. Jedenfalls hat es den Anschein, 
als gehörte dieselbe nicht zum hexagonalen Systeme, denn der Habitus dieser Krystalle lässt sich nur 
dann eiiiigcrinassen mit den Anforderungen dieses Systems in Übereinstimmung bringen, wenn man 
die Krystalle als Rhomboeder betrachtet, von denen stets vier Flächen so stark in einer Richtung 
verlängert sind, dass dadurch geschobene vierseitige Prismen mit einer schief angesetzten Endfläche 
entstehen; ein Habitus, welcher, so viel ich weiss, bis jetzt nie beim Titaneisen beobachtet worden 
ist. Ls kommen zweierlei solcher säulenartige Krystalle vor; die eine Art müsste man sich, unter der 
obigen Voraussetzung, als aus einem würfelähnlichen Rhomboeder, und die andere Art als aus einem 
spitzeren Rhomboeder auf angegebene Weise entstanden denken. Nicht selten sind einige solcher 
Prismen biindelartig z u sa mua enge wa eh sen , wodurch sie wie ein einziges, parallel seiner Längenaxe 
gestreiftes Prisma erscheinen. Ich besitze einen, allerdings nur etwas linienlangen, aber ziemlich 
scharf misgcbildeten Krystall dieses Titaneisens, welcher der Annahme, dass seine Form zum hexago- 
nalen Systeme zu rechnen seyn dürfte, am meisten zu widersprechen scheint. Bei oberflächlicher 
Rctrachtung siebt dieser Krystall zwar einer beim Titaneisen anderer Fundorte sehr gewöhnlichen 
Kombination, nämlich R. — xlt. oR, durchaus nicht unähnlich; bei genauerer Untersuchung findet 
man aber, dass seine Form in der That keine solche Combination darstellen kann. Damit diess der 
I all seyn könnte, müsste die Neigung von oR:R natürlicherweise eine von der Neigung oR:-xR 
sehr verschiedene seyn; die Messung, so genau sie sich ausführen lässt, ergiebt aber die Neigungen 
derjenigen Flächen, welche durch jene Zeichen repräsentirt werden müssten, als gleich, nämlich zu 
etwa 115°. Man würde nun darauf geführt werden, die Combination als R. — R. oR zu betrachten, 
d. !i. als eine hexagonale Pyramide mit Mittelkanten xx>n etwa 130° und Abstumpfung der Endspitzen 
durch das basische Flächenpaar. H ierniit stimmen aber wieder andere Verhältnisse durchaus nicht 
überein. Jedenfalls bleibt es also fiir’s Erste unausgemaclit, ob die Krystallform dieses Titaneisens 
.ils zum hexagonalen Systeme gehörig betrachtet werden kann . Folgende sind die hauptsächlichsten 
der übrigen Charaktere dieses Titaneisens. Farbe: eisenschwarz, im Inneren der Krystalle heller als 
aut ihrer allerdings wohl veränderten Oberfläche. Glanz: metallisch, nicht stark; am schwächsten auf 
der schief angesetzten Endfläche. Strich: schwarz. Das spec. Gew r . wurde = 4,544 gefunden, dürfte 
ahn richtiger als etwa 4, fl, vielleicht sogar noch etw r as höher anzunehmen seyn, da es mir nicht gelang 
<!i<* zur Wägung nngew 'endeten Kry stallstücke gänzlich von aller anhängenden Gebirgsart, besonders 
vom Glimmer und Diallag, zu befreien. Dem Magnete zeigt sich das Mineral nur in höchst geringem 
Gr.idi folgsam» Sein \ erhalten vor dem Löthrohre ist ganz wie das des gewöhnlichen Titaneisens; 
dir 1 < ducirle, Mulrothe Phosphorsalzperle konnte durch Behandlung mit Zinn nicht x r iolett erhalten 
w irden. Si*ine Zusammensetzung bestimmte ich durch eine Analyse annähernd zu 23,69 Proeent 
I il.moxyl ') und /fl, 13 Proeent Eisenoxyd. Ausser diesen Bestandteilen wurden noch Spuren v< 
on 
l'l< n.imlirli durch Versuche, welche mit Tifaneisen von Hitteröe, Tvedestrand, Egcrsund und mit 
I rm augeslcjlt w urden, gefunden, dass höchst wahrscheinlich alle Titaneisenarten aus Eisenoxyd und Tilan- 
^ " ^ l! n? ( l durchaus keine ritansäure, oder doch nur unbedeutende Mengen derselben ent- 
halten. Da die chemische Formel des Titanoxyds = Ti’ ist, so sieht man leicht ein, wie Titanoxyd und 
